Edler Spinell. 373. 



rote Spinell von Ceylon enthält nach der Analyse von Abich: 7.0,4:j Tonerde, 1,12 Chrora- 

 oxyd, 26,7 5 Magnesia, 0,73 Eisenoxydul. Nach Do Her wäre dieser kleine Eisengehalt 

 die Ursache der roten Farbe. 



Das Mineral ist in den allermeisten Fällen deutlich kristallisiert, und wenn auch die dem 

 regulären System angehörigen Kristalle vielfach abgerollt sind, so ist doch ihre Form 

 gewöhnlich noch leicht zu erkennen. Sehr häufig sind an den meist ringsum ausgebil- 

 deten Kristallen reine Oktaeder (Fig. 70, «) zu beobachten. Die Kanten des Oktaeders 

 sind nicht selten durch die Flächen des Dodekaeders abgestumpft (Fig. 70, c), ungewöhn- 

 lich ist die mehr bei dem unten zu erwähnenden schwarzen Spinell vorkommende Form, 

 wo je vier Flächen eines Ikositetraeders die Oktaederecken zuschärfen (Fig. 70, //). Sehr 

 häufig sind Zwillinge von der Form, die in Figur 70, d abgebildet ist, bei denen zwei 

 Oktaeder nach einer ihrer Flächen derart symetrisch aneinander gewachsen sind, daB die 

 anderen Oktaederflächen an der Grenze beider Individuen je drei abwechselnd aus- und 

 einspringende Winkel miteinander bilden. Diese Zwillinge zweier Oktaeder,die man nach ihrem 

 häufigen Vorkommen beim Spinell, auch wenn sie bei anderen Mineralien, z. ß. beim 

 Diamant (Fig. 39, g), vorkommen, Spinellzwillinge nennt, sind oft nach der gemeinsamen 

 Oktaederfläche sehr dünn tafelförmig ausgebildet. Manchmal ist an das zweite Oktaeder 

 in derselben Weise noch ein drittes, an dieses noch ein viertes usw. angewachsen, so daß 

 zuweilen sehr komplizierte Gruppen entstehen. 



Spalten lassen sich die Spinellkristalle nicht oder doch nur sehr unvollkommen. Ihr 

 Bruch ist unregelmäßig muschhg. Sie sind spröde und hart und stehen in letzterer Hin- 

 sicht in der Keihe der Edelsteine an vierter Stelle unmittelbar hinter dem unten zu er- 

 wähnenden Chrysoberyll und noch um etwas Weniges über dem Topas (H. ^= 8). Das 

 spezifische Gewicht ist ziemlich hoch und von dem des Diamants nicht sehr verschieden ; 

 es ist G. = 3,60 bis 3,63. Durch Reiben wird der Spinell positiv elektrisch, erlangt aber 

 durch Erwärmung oder Abkühlung keine pyroelektrische Erregung. Von Säuren, auch von 

 Ätztinte wird das Mineral nicht angegriffen, ebensowenig schmilzt es vor dem Lötrohr. 



Der Glanz ist der gewöhnliche Glasglanz, er ist aber schön und kräftig, besonders 

 auf geschliffenen Flächen. Der Spinell nimmt zwar eine sehr gute Politur an, steht aber 

 doch auch in dieser Beziehung hinter dem Rubin zurück. Es ist jedoch wohl nur dem 

 geübten Auge eines erfahrenen Kenners möglich, an der Stärke des Glanzes einen Rubin 

 von einem Spinell sicher zu unterscheiden. Manche dieser Steine sind sehr schön, klar und 

 durchsichtig, andere wieder trübe und undurchsichtig. Nur die ersteren haben als Edel- 

 steine einen höheren Wert. Die Lichtbrechung ist, dem regulären Kristallsystem entspre- 

 chend, einfach, und ziemlich stark ; der Brechungskoeffizient ist nicht sehr \»erschieden für 

 verschiedene Farben des Spektrums. Ein hellroter Spinell ergab: l,7i für rotes, 1,72 für 

 gelbes und 1,73 für blaues Licht. Der Spinell verhält sich also auch in Beziehung auf die 

 Stärke der Lichtbrechung und auf die geringe Farbenzerstreuung dem Rubin sehr ähn- 

 lich. Man kann aus letztgenannter Eigenschaft von vornherein erkennen, daß der Spinell 

 nicht das lebhafte Farbenspiel des Diamants zeigen wird, und das ist in der Tat auch 

 nicht der Fall. Für Röntgenstrahlen sind alle Spinelle nur wenig durchlässig. 



In vollkommener Reinheit ist die Substanz des Spinells ganz farblos, und man findet 

 auch zuweilen, allerdings als Seltenheit, farblose Oktaeder des Minerals. Diese können 

 dann Oktaedern vom Diamant ähnlich sein, erreichen aber doch nicht den hohen eigen- 

 artigen Glanz des letzteren. Indessen ist eine sichere Unterscheidung nur auf Grund der weit 

 geringeren Härte möglich, da beide Mineralien einfach hchtbrechend sind und, wie wir 

 gesehen haben, auch sehr nahe dasselbe spezifische Gewicht haben. Dufrenoy berichtet 

 von einem vollkommen farblosen Spinell, der geschliffen von Indien kam und der ein 

 Gewicht von 12,(i4i g (61 1/2 Karat) hatte. 



